Матеріалы для сужд. о хим. стр. известк.-натр. іілагіоклазовъ. 485 
9- я пласт. 
10- я пласт. 
11- яаласт.. 
среднее 
Одна сист. 6», 7^ 1\ 6^ 7*> . . . . 
• - 
Другая сист. 9^ 8V2^ 8^ 9^, 9^ 8^^ . . 
• = ВѴп" 
Одна сист. 8V2^ 10^ 10^ 9^ 9«, 10^ . 
Другая сист. 8», 8», 7^ 7», 8», 872'^ . . 
• = 
Одна сист. 9^ 12^ 1Р, 8<>, 1Р . . 
. = Ю'Л" 
Іізѵгая смет 9*^ 9^ 10<^ 9^ Я" О'/^о 
• /12 
Одна сист. 9^ 7^ 7", 7^ (УД^ ЯУг'' . . 
• = 7>Л" 
Япѵгяя сйст 10° 90 70 Яо Я'/ 0 70 
711/ 0 
• * /12 
Общее среднее = 8,2*^. 
Лабрадоръ уд. вѣса 2,698 -2,710. 
Измельченнаго Лабрадора получилось 3,2 гр. 
Навѣска для сплавленія съ угленатровой солью 0,8452 гр. 
ІОпредѣлено: 8ІО2 0,4439 гр., АІ2О3 0,2550 гр., ГегОз+ТіОг 
0,0059 гр., СаО 0,1025 гр. и Ш^2^20ч 0,0009 гр. 
Навѣска для опредѣленія щелочей 0,7978 гр. Получено: по- 
'тери при 1:120^ С 0,0004 гр., потери при прокаливаніи 0,0028 гр., 
суммы сѣрнокаліевой и сѣрнонатріевой солей 0,0792 гр. и п.іатпны 
0,0133 гр. 
I Вѣсовой составъ Лабрадора въ процентахъ: 
8ІО2 52,52% 
АІ2О3 30,17 
Ге20з+Ті02 . . 0,70 
М§0 0,03 
СаО 12,13 
Ка20 3,70 
К2О 0,79 
Потеря при 1 120*^0 0,05 
Потеря при прокал. 0,35 
100,44Ѵо 
